— 45 - 



che, malgrado qualche isolato tentativo di trattazione ( : ). non hanno ancor 

 trovato il loro posto nella teoria matematica dell'elasticità. 



Ecco un esempio tra i più caratteristici: un pezzo di acciaio riscaldato 

 a temperatura .sufficientemente elevata viene improvvisamente portato a con- 

 tatto di corpi freddi. L' improvviso e disuguale raffreddamento delle varie sue 

 parti produce allora una contrazione di volume diversa da punto a punto. 

 Le parti del pezzo che si raffreddano più rapidamente acquistano in breve 

 tempo una consistenza maggiore, la quale non permette poi loro di seguire 

 senza reazione i fenomeni di ritiro che si determinano nelle altre parti del 

 pezzo man mano che queste vanno alla lor volta raffreddandosi. 



Tutto ciò è comprovato da una quantità di fatti che si verificano rego- 

 larmente nelle operazioni di tempra degli acciai, quali la diminuzione di 

 densità dei pezzi temprati (tanto maggiore quanto più grande è stata la 

 velocità di raffreddamento) ed i cambiamenti di forma che nei pezzi stessi 

 si osservano in dipendenza da ogni difetto di uniformità nel processo di 

 raffreddamento ( 8 ). 



Quanto alle tensioni interne che si vengono così a creare nel pezzo 

 temprato è assai difficile metterle in evidenza direttamente: si può però 

 considerare come una prova della loro esistenza la facilità con cui nei pezzi 

 di acciaio temprati si verificano delle rotture improvvise ed impreviste, a 

 volte sotto l'azione di sollecitazioni che per se stesse sarebbero assoluta- 

 mente insufficienti a vincere la resistenza propria del materiale, a volte 

 anche senza nessuna causa apprezzabile ( 3 ). E poi notevole che questa specie 

 di fragilità caratteristica dei pezzi temprati scompare (insieme del resto con 

 la diminuzione di densità a cui si è dianzi accennato) se alla tempra si fa 

 seguire una opportuna ricottura con successivo raffreddamento abbastanza 

 lento perchè si possa ritenere praticamente uniforme. 



Patti assolutamente analoghi si verificano nella fusione dei pezzi in 

 ghisa, nella presa dei getti in calcestruzzo (*). nella fabbricazione del 

 vetro, ecc. 



Il caso del vetro è particolarmente interessante, almeno dal punto di 

 vista sperimentale, perchè in esso le tensioni interne possono venir messe 

 in evidenza, e anche in certi casi misurate, per mezzo della doppia rifra- 



i 1 ) Cfr. a l es. A. Ftippl. Vorlesungen àber Technische Mediani k, Funfter Band. 

 Leipzig 1907. 



(-) Cfr. ad es.: F. Reiser, Théorie et pratique de la trempe de Vacier, trad. frane. 

 Paris, 1905. 



Cfr. la mia Nota, Sopra un caso di frattura spontanea di un acciaio temprato, 

 Atti della R. Accad. delle Scienze di Torino, voi. 52 (gennaio 1917). 



( 4 ) Interessanti notizie su questo argomento sono state esposte al recente Congresso 

 di Milano della Società ltal. per il progresso delle scienze dall' Ing. L Luiggi nella sua 

 conferenza su L'evoluzione delle dighe per laghi artificiali in alta montagna, Atti,- 

 nona riunione, Ruma 1917. 



